200 



lein von sein cm Gehalt an Kieseisaure abhangen; auch 

 die Art des angewandten Kaiks ist auf die Schmelzzeit 

 des Glases von Einfluss, wie vveiter unten gezeigt wer- 

 den soll. 



Auf 1 Atom der Doppelbase (Na -i- Ca 0) sind iiiî 

 Glase von 



Kirn . . 2,6 Atome Kieseisaure. Schmelzzeit:=21 Stunden. 

 Neuhaus 2,3 » » » =18 » 



Was den Zustand des Kalks betrifft, so hat Gehlen 

 dem kaustischen Kalk den Vorzug gegeben, wenn gleich 

 es fraglich bleibt, ob er mit koblensaurem Kalk experi- 

 mentirt hat. 



Die bôhmischen Hutten, welclie das scliônste Kaliglas 

 liefern, sollen auch mit Aetzkalk arbeiten. 



Der Beschwerde, den Aetzkalk zu zerkleinern, wird 

 man iiberhoben , wenn man ihn an der Luft zerfallen 

 lâsst, oder ihn loscht. Das eine Atom des hiebei aufge- 

 nommenen Wassers kann auf die Glasbildung nicht stô- 

 rend einwirken; auf der Telminsker Hiitte wurden aus- 

 serdem noch 10 Atome aus dem Glaubersalz verfluchtigt. 

 Ist der Kalk aus anderweitigen Rucksichten im âtzenden 

 Zustande anzuwenden, so wâre gegen das Loschen des- 

 selben nichts einzuwenden. 



Es giebt aber bekanntlich einen sehr triftigen Grund, 

 um die beste Wirkuog vom kohlensauren Kalk zu er- 

 warten. Natûrlich muss die Bildung- des Glases erleichtert 

 werden, wenn die Kieseisaure auf geschmolzene Yerbin- 

 dungen beider Basen zersetzend einwirken kann; wenn 

 sie nicht erst die eine Base halhflussig- vorfîndet, und 

 darauf die andere im festen Zustande aufzusuchen hat. 



